## Penggunaan Amonium Hidroksida Pada Pencelupan Benang Wol Dengan Zat Warna Reaktif

## Feny Nurherawati
Universitas Bandung Raya, Jl. Banten No.11, Bandung  40272 fenynurherawati@yahoo.com
Abstract: Dyeing of  wool  yarn  with  reactive  dyes  is  affected  by  fixation  process  with  ammonium  hydroxide, because it can produce good color fastness properties. The purpose of this study was to determine the effect of fixation  process  on  wool  yarn  dyeing  using  exhaust  method  with  reactive  dyes  (Lanasol  Red  B),  by experimenting with varying ammonium hydroxide concentrations of 3%, 4%, 5% and 6% and fixation time of 10,  20,  30  and  40  minutes.  Tests  carried  out  on  color  strength,  color  fastness  to  rubbing,  color  fastness  to washing and tensile strength of wool yarn. The results of experiments and tests show that the higher the use of ammonium  hydroxide  concentrations  up  to  5%  and  the  fixation  time  of  20  minutes,  the  color  strength,  color fastness  to    rubbing  and  color  fastness  to  washing  increase,  but  using  higher  ammonium  hydroxide concentrations and fixation time caused  color strength, color fastness to rubbing, color fastness to washing and the tensile strength of wool yarn values relatively decreased.
Keywords: ammonium hydroxide, fixation compound, reactive dyes, wool yarn
Abstrak: Pencelupan  benang  wol  dengan  zat  warna  reaktif  dipengaruhi  oleh  proses  fiksasi  dengan amonium  hidroksida,  karena  dapat  menghasilkan  sifat  ketahanan  luntur  warna  yang  baik.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  proses  fiksasi  terhadap  pencelupan  benang  wol dengan  metode  perendaman  menggunakan  zat  warna  reaktif  (Lanasol  Red  B),  dengan  percobaan memvariasikan konsentrasi amonium hidroksida 3%, 4%, 5% dan 6% dan waktu fiksasi 10, 20, 30 dan 40 menit. Pengujian dilakukan terhadap ketuaan warna, ketahanan luntur warna terhadap gosokan, pencucian  serta  kekuatan  tarik  benang  wol.  Hasil  percobaan  dan  pengujian  menunjukkan  bahwa semakin tinggi penggunaan konsentrasi amonium hidroksida sampai 5% dan waktu fiksasi 20 menit, maka  ketuaan  warna  dan  ketahanan  luntur  warna  terhadap  gosokan  dan  pencucian  semakin meningkat, namun pada penggunaan konsentrasi amonium hidroksida dan waktu fiksasi yang lebih tinggi ketuaan warna, ketahanan luntur warna terhadap gosokan dan pencucian serta kekuatan tarik benang wol nilainya relatif menurun.
Kata kunci : amonium hidroksida, senyawa fiksasi, zat warna reaktif, benang wol

## PENDAHULUAN
Zat warna reaktif adalah zat warna yang memiliki gugus reaktif yang dapat mencelup serat selulosa, protein dan poliamida. Pada proses pencelupan, gugus reaktif zat warna akan membentuk ikatan kovalen dengan polimer serat dan menjadi bagian integral dari serat. Zat warna reaktif memiliki kekuatan warna (color strength) yang sangat tinggi, warnanya cukup terang dan memiliki ketahanan luntur warna yang sangat baik. (Chinta et al, 2013)
Serat  wol  merupakan  serat  protein  yang  bersifat  amfoter,  sehingga  bisa  bereaksi dengan  asam  maupun  basa.  Pencelupan  wol  dengan  zat  warna  reaktif  dilakukan  pada kondisi  asam  sehingga  serat  wol  cenderung  membentuk  amonium  bebas  yang  bersifat kationik,  yang  akan  mengadakan  ikatan  ionik  dengan  gugus  pelarut  dari  zat  warna  yang bersifat anionik. Sedangkan pada saat proses fiksasi dengan amonium hidroksida, zat warna reaktif  berikatan  dengan  wol  dengan  cara  adisi  pada  ikatan  rangkap  sehingga  zat  warna dapat berikatan dengan serat membentuk ikatan kovalen. (Dede Karyana, 1998)
Konsentrasi  amonium  hidroksida  yang  digunakan  dapat  mempengaruhi  banyaknya zat  warna  yang  berikatan  dengan  serat.  Jika  konsentrasi  amonium  hidroksida  yang digunakan  semakin  tinggi  hingga  konsentrasi  tertentu,  maka  zat  warna  yang  berikatan
kovalen dengan serat semakin banyak sehingga ketahanan luntur warnanya semakin baik. Selain amonium hidroksida, waktu fiksasi berpengaruh pada proses fiksasi zat warna karena fiksasi  zat  warna  pada  suhu  tinggi  tidak  memerlukan  waktu  yang  lama.  Jika  amonium hidroksida  digunakan  pada  konsentrasi  tinggi  dalam  waktu  yang  lama  dapat memungkinkan terjadinya pemutusan ikatan lintang disulfida karena wol mudah rusak oleh alkali, dan proses fiksasi dalam waktu yang lama pada suhu tinggi menyebabkan sebagian ikatan antara zat warna dengan serat putus terhidrolisa. (Suprijono, et al, 1973)
Hasil pecelupan wol dengan zat warna reaktif dipengaruhi oleh proses fiksasi dengan amonium  hidroksida,  karena  proses  fiksasi  akan  menghasilkan  ikatan  kovalen  antara  zat warna  dengan  serat  sehingga  hasil  pencelupannya  memiliki  sifat  ketahanan  luntur  warna yang baik. Proses fiksasi yang belum optimal akibat dari penggunaan konsentrasi amonium hidroksida  dan  waktu  fiksasi  yang  belum  sesuai  pada  suhu  yang  cukup  tinggi  dapat memungkikan terjadinya kerusakan pada serat wol dan kerusakan ikatan kimia antara zat warna dengan serat, sehingga sifat ketahanan luntur warnanya kurang baik.
Oleh  karena  itu  dengan  penentuan  kondisi  optimum  penggunaan  konsentrasi amonium-hidroksida dan waktu fiksasi diharapkan diperoleh hasil pencelupan wol dengan sifat ketahanan luntur warna yang baik.

## METODOLOGI

## Metode Penelitian
Jenis    penelitian    yang    dilakukan    adalah    eksperimen,    dalam    penelitian    ini  penulis mengadakan  perlakuan  terhadap  objek  atau  sasaran  penelitian.  Percobaan  penelitian dilakukan  dengan  menggunakan  skala  laboratorium  di  PT.  Vonex  Indonesia,  yang disesuaikan dengan kondisi pengerjaan pada proses produksi.

## Bahan yang digunakan
 Benang wol 100% dengan nomor benang Tex 50
 Zat warna reaktif reaktif panas Lanasol Red B Zat  warna  Lanasol  produksi  CIBA  GEIGY  merupakan  zat  warna  raktif  yang  memiliki gugus  reaktif  khusus  yang  mempunyai  afinitas terhadap  serat  wol.  Zat warna  Lanasol memberikan kombinasi kemurnian dan kecerahan warna dengan sifat ketahanan luntur warna yang baik.
Zat warna Lanasol mengandung gugus reaktif α bromoakrialamin dengan kromofor azo atau antrakwinon. Rumus umum zat warna Lanasol Red B adalah sebagai berikut :

## Zw – NH – CO =

## Br
Zat  warna  Lanasol  mengadakan  reaksi  dengan  wol  dengan  cara  adisi  pada  ikatan rangkap.  Kereaktifan  zat  warna  Lanasol  termasuk  kedalam  golongan  akrilamin  yang memiliki kereaktifan rendah sehingga pencelupannya dilakukan dengan cara pemakaian panas. (Dede Karyana, 1998)
 Amonium hidroksida (35%)
Amonium hidroksida (NH 4 OH) merupakan senyawa kimia yang termasuk alkali lemah yang  dapat  digunakan  sebagai  zat  fiksasi  pada  pencelupan  benang  wol  dengan  zat warna reaktif. Satuan konsentrasi NH 4 OH dinyatakan dalam persen (%). Tinggi rendah konsentrasi  larutan  NH 4 OH  mempengaruhi  pH larutan  tersebut. Amonium-hidroksida mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut :
- Berupa cairan bening tak berwarna
Penggunaan Amonium Hidroksida Pada Pencelupan Benang Wol Dengan Zat Warna Reaktif
- Bau amoniak yang kuat dan menyengat
- Mudah larut dalam air
- Larutan NH 4 OH mengubah lakmus merah menjdi biru
- Reaksi kimia dari NH 4 OH adalah sebagai berikut :
N +
N OH +
 Zat-zat  pembantu  tekstil  diantaranya  :  daisurf  mol-245,  asam  asetat  (99,8  %),  ranogen, albegal B, amonium-sulfat, dan solzine SD. (Handbook of Lanasol, 1989)

## Peralatan yang digunakan
Peralatan yang digunakan untuk pencelupan meliputi mesin celup shaker, mesin pemeras, peralatan gelas lengkap dan pH meter. Peralatan untuk pengujian meliputi alat uji ketuaan warna  (spektrofotometer  minolta  CM  3600d),  alat  uji  ketahanan  luntur  warna  terhadap gosokan ( rubbing tester RT 200), alat uji ketahanan luntur warna terhadap pencucian ( launder- o-meter ) dan alat uji kekuatan tarik ( tensile strength tester ).

## Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini yaitu amonium hidroksida konsentrasi 3%, 4%, 5% dan 6% dan waktu fiksasi 10, 20, 30 dan 40 menit.

## Pencelupan dengan zat warna reaktif
Sebelum  proses  pencelupan  terlebih  dahulu  dilakukan  proses  pemasakan  untuk menghilangkan  kotoran  pada  serat  wol,  selanjutnya  proses  pencelupan  wol  dengan  zat warna  reaktif  (Lanasol Red  B)  dilakukan  pada  kondisi  asam,  dengan metode  perendaman dimulai  dengan  temperatur  awal  yang  rendah,  untuk  membantu  proses  difusi  zat  warna maka temperatur dinaikkan hingga temperatur di bawah titik didih selama waktu tertentu dan dinaikkan hingga temperatur didih. Diagram alir dan skema proses dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

## Fiksasi dengan Amonium-hidroksida
Setelah  proses  pencelupan  dilanjutkan  proses  fiksasi  dengan  NH 4 OH  35%  pada  pH  8,5-10 dengan variasi konsentrasi amonium hidroksida dan waktu fiksasi.

## Pengujian Pengujian ketuaan warna
Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi amonium hidroksida dan waktu fiksasi terhadap ketuaan  warna  benang  wol  setelah  dilakukan  proses  pencelupan  yang  dinyatakan  dalam K/S zat warna dari nilai reflektansi.

## Pengujian ketahanan luntur warna terhadap gosokan
Untuk  mengetahui  besarnya  penodaan  dari  bahan  berwarna  pada  bahan  putih  yang disebabkan  oleh  gosokan,  dengan  menggunakan  standar  cara  uji  ketahanan  luntur  warna terhadap gosokan JIS L 0849.

## Pengujian Ketahanan luntur warna terhadap Pencucian
Untuk  mengetahui  penodaan  dari  contoh  uji  pada  kain  putih  dan  perubahan  warna  pada contoh  uji,  dengan  menggunakan  standar  cara  uji  ketahanan  luntur  warna  terhadap pencucian JIS L 0844.

## Pengujian kekuatan tarik benang
Untuk  mengetahui  batas  maksimum  tarikan  yang  dapat  ditahan  oleh  contoh  uji  hingga benang putus, dengan menggunakan standar cara uji kekuatan tarik SII 0934-84

## Tahapan Percobaan Penelitian
Gambar 1. Diagram alir percobaan
Benang Wol
Pemasakan Daisurf mol-245   :  1 ml/L Suhu
:  60 0 C Waktu :  20 menit Vlot :  1:20 Pencelupan Zat warna Reaktif (Lanasol Red B)   :  4% Asam asetat (99,8%) :  1 ml Ranogen :  0,4% Albegal B :  2% Amonium sulfat :  4% Suhu :  96 0 C Waktu :  60 menit Vlot :  1:20 Fiksasi Konsentrasi N OH (35%) : 3%, 4%, 5% dan 6% Suhu : Waktu : 10, 20, 30, 40 menit Vlot : 1 : 20 Pengujian  Ketuaan warna  Ketahanan luntur warna terhadap gosokan  Ketahanan luntur warna terhadap pencucian
 Kekuatan tarik benang Pencucian Penyabunan
Solzine SD :  1 ml/L
Suhu :  60 0 C Waktu :  20 menit Vlot :  1:20 Pengeringan
Suhu ( 0 C)
96
80
70 60
50
45 40
0     10     20           35          50                    110     125               165          180     185          195     200

## Waktu (menit)
Gambar 2. Skema proses pencelupan benang wol dengan zat warna reaktif

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pencelupan
Pada  proses  pencelupan,  zat  warna  reaktif  akan  berdifusi  dalam  larutan,  kemudian akan  teradsorpsi  ke  permukaan  serat  yang  selanjutnya  akan  berdifusi  ke  dalam  serat  dan mengadakan  ikatan  dengan  nukleofilik  serat  wol.  Reaksi  yang  terjadi  merupakan  reaksi ionisasi,  karena  pencelupan  pada  kondisi  asam  akan  menyebabkan  serat  wol  membentuk amonium bebas yang bersifat kationik, yang akan mengadakan ikatan ionik dengan  gugus pelarut dari zat warna yang bersifat anionik. Reaksi yang terjadi antara zat warna dan serat wol adalah sebagai berikut :
COOH                                COOH W W N N
COOH                                                COOH
W + Zw – W N N S – Zw
Gambar 3. Ikatan ionik antara zat warna dengan serat wol

## Fiksasi dengan Amonium-hidroksida
Pada  proses  fiksasi  dengan  NH 4 OH,  ikatan  ion  yang  terjadi  pada  proses  pencelupan akan  lepas  dan  wol  akan  berikatan  dengan  zat  warna  reaktif  pada  ikatan  rangkap  gugus reaktif  α  bromoakrilamin  membentuk  ikatan  eter.  Atom  brom  pada  gugus  reaktif  α bromoakrilamin akan mengaktifkan ikatan rangkap, sehingga akan terjadi pemutusan ikatan rangkap  yang  kemudian  akan  berikatan  dengan  serat  wol  membentuk  ikatan  kovalen  . Reaksi yang terjadi antara zat warna dengan serat wol adalah sebagai berikut :
As. Asetat
Albegal B Amonium sulfat Ranogen Zw Reaktif Pencelupan Fiksasi Cooling Penyabunan
Zw-NH-CO-C=C + – Wol         Zw-NH-CO-CH-C -HN-Wol Br                                                    Br Zw-NH-CO-CH-C -HN- Zw-NH-CO-CH=CH-HN-Wol + HBr Br Zw-NH-CO-CH=CH-HN-Wol + O        Zw-NH-CO-CH-C -HN-Wol

## OH

## Gambar 4. Ikatan kovalen antara zat warna dengan serat wol

## Ketuaan warna
Hasil pengujian ketuaan warna menunjukan bahwa konsentrasi amonium-hidroksida 3%  sampai  dengan  5%  terjadi  kenaikan  nilai  K/S  zat  warna.  Pada  konsentrasi  amonium- hidroksida 3% sebagian zat warna sudah masuk ke dalam serat dan mewarnai serat, namun karena konsentrasi amonium- hidroksida kecil maka zat warna yang bereaksi dengan serat sedikit, sehingga warna yang dihasilkan lebih muda. Semakin tinggi konsentrasi amonium- hidroksida  yang  digunakan  sampai  dengan  konsentrasi  5%  maka  reaksi  yang  terjadi semakin  besardan  zat  warna  yang  masuk  ke  dalam  serat  dan  berikatan  dengan  serat semakin  banyak,  akibatnya  warna  menjadi  lebih  tua.  Sedangkan  dengan  konsentrasi amonium-hidroksida  6%  terjadi  penurunan  nilai  K/S  zat  warna,  karena  konsentrasi amonium-hidroksida yang terlalu tinggi memungkinkan kerusakan pada sebagian serat wol yaitu putusnya ikatan lintang disulfida .
Kenaikan  nilai  K/S  zat  warna  juga  menunjukkan  bahwa  jumlah  zat  warna  yang berikatan  dengan  serat  naik  dengan  bertambahnya  waktu  fiksasi.  Pada  waktu  fiksasi  10 menit,  zat  warna  yang  masuk  ke  dalam  serat  dan  berikatan  dengan  serat  belum  optimal, sehingga warna yang dihasilkan lebih muda. Dengan bertambahnya waktu fiksasi menjadi 20  menit,  jumlah  zat  warna  yang  masuk  dan  berikatan  dengan  serat  semakin  banyak, sehingga  warna  yang  dihasilkan  lebih  tua.  Pada  penambahan  waktu  fiksasi  lebih  dari  20 menit  yaitu  30  dan  40  menit,  nilai  K/S  zat  warna  semakin  berkurang,  hal  ini  disebabkan karena  semakin  lama  waktu  fiksasi  dimungkinkan  zat  warna  akan  rusak  atau  sebagian terhidrolisa , sehingga warna yang dihasilkan menjadi lebih muda.
Tabel 1. Nilai rata-rata penyerapan zat warna (k/s) pada benang wol yang dicelup dengan zat warna reaktif (Lanasol Red B) λ = 520 nm Waktu Fiksasi Konsentrasi Amonium Hidroksida (%) (menit) 3 4 5 6 10 36,25 37,12 37,81 37,29 20 37,07 38,29 39,05 38,35 30 36,11 37,19 37,94 37,37 40 35,21 36,16 36,97 36,32
Grafik  hasil  pengujian  ketuaan  warna  (K/S)  benang  wol  yang  dicelup  dengan  zat warna reaktif (Lanasol Red B) dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 5. Grafik hubungan antara nilai k/s zat warna dan waktu fiksasi pada benang wol yang dicelup dengan zat warna reaktif (Lanasol Red B) λ = 520 nm

## Ketahanan luntur terhadap gosokan
Berdasarkan hasil pengujian ketahanan luntur warna terhadap gosokan pada benang wol yang dicelup dengan zat warna reaktif (Lanasol Red B) yang dapat dilihat pada tabel , menunjukkan  bahwa  konsentrasi  amonium-hidroksida  dan  waktu  fiksasi  dari  berbagai variasi  berpengaruh  pada  nilai  ketahanan  luntur  warna  terhadap  gosokan  kering  maupun basah.
Dari  hasil  pengujian  tersebut,  pada  konsentrasi  amonium-hidroksida  3%  dan  4% dengan  waktu  fiksasi  10,  20,  30  dan  40  menit,  ketahanan  luntur  warna  terhadap  gosokan cukup baik. Pada konsentrasi amonium-hidroksida 3% gosokan kering rata-rata nilainya 4-4 dan untuk gosokan basah rata-rata nilainya 3 dan 3-4, kemudian pada konsentrasi amonium- hidroksida  4%    untuk  gosokan  kering  rata-rata  nilainya  4  dan  gosokan  basah  rata-rata nilainya  4  dan  3-4.  Hal  tersebut  menunjukkan  masih  banyaknya  zat  warna  yang  tidak terfiksasi  dengan  serat  dan  tidak  hilang  pada  saat  pencucian  dan  penyabunan  setelah pencelupan, sehingga zat warna tersebut mudah lepas dan menodai kain penggosok.
Pada  konsentrasi  amonium-hidroksida  5%  ketahanan  luntur  warnanya  sangat  baik, terutama pada waktu fiksasi 20 menit nilai ketahanan luntur warna untuk gosokan kering dan  basah nilainya 5. Hal  ini  menunjukkan sebagian besar zat warna sudah  terfiksasi  dan berikatan dengan serat dan zat warna yang tidak fiksasi dengan serat telah lepas pada saat pencucian  dan  penyabunan  setelah  pencelupan.  Sedangkan  pada  konsentrasi  amonium- hidroksida 6% dengan waktu fiksasi 10, 20, 30 dan 40 menit, ketahan luntur warnanya baik, untuk gosokan kering rata-rata nilainya 4-5 dan gosokan basah rata-rata nilainya 4-5 dan 4. Hal ini menunjukkan masih adanya zat warna yang tidak terfiksasi dengan serat dan tidak lepas pada saat pencucian dan penyabunan setelah pencelupan sehingga mudah lepas dan menodai kain penggosok.
33 34 35 36 37 38 39 40 10 20 30 40 N ila i P e ny e ra pa n Za t W ar na (K /S ) Waktu Fiksasi  (Menit) NH4OH 3% NH4OH 4% NH4OH 5% NH4OH 6%
Tabel 2.  Nilai pengujian ketahanan luntur warna terhadap gosokan pada benang wol yang dicelup dengan zat warna reaktif (Lanasol Red B) Waktu Fiksasi Konsentrasi Amonium Hidroksida (%) (menit) 3 4 5 6 GK GB GK GB GK GB GK GB 10 3 3 4 4 4-5 4-5 4-5 4-5 20 3-4 3-4 4-5 4 5 5 5 4-5 30 3-4 3-4 4-5 4 5 4-5 4-5 4 40 3-4 3 4 3-4 4-5 4-5 4-5 4
Keterangan : GK = Gosokan Kering GB = Gosokan Basah

## Ketahanan luntur terhadap pencucian
Berdasarkan hasil pengujian ketahanan luntur warna terhadap pencucian pada benang wol yang dicelup dengan zat warna reaktif (Lanasol Red B) yang dapat dilihat pada tabel, menunjukkan  bahwa  konsentrasi  amonium-hidroksida  dan  waktu  fiksasi  dari  berbagai variasi berpengaruh pada nilai ketahanan luntur warna terhadap pencucian.
Dari  hasil  pengujian  tersebut,  pada  konsentrasi  amonium-hidroksida  3%  dan  4% dengan  waktu  fiksasi  10,  20,  30,  dan  40  menit.  Ketahanan  luntur  warna  terhadap pencuciannya baik. Pada konsentrasi amonium-hidroksida 3% diperoleh rat-rata nilainya 4 pada  skala  perubahan  warna  dan  nilai  4  pada  skla  penodaan  warna,  pada  konsentrasi amonium-hidroksida  4%  masing-masing  rat-rat  nilainya  4-5  pada  skala  perubahan  warna dan  skala  penodaan  warna,  sedangkan  pada  konsentrasi  amonium-hidroksida  6%  dengan waktu fiksasi 10, 20, 30, dan 40 menit. Ketahanan luntur warna terhadap pencucian masing- masing rata-rata nilainya 4-5 pada skala perubahan warna dan skala penodaan warna. Hal ini  menunjukkan  masih  adanya  zat  warna  yang  tidak  terfiksasi  dengan  serat  dan  tidak hilang  pada  saat  pencucian  dan  penyabunan  setelah  pencelupan,  lepas  dan  menodai  kain pelapis pada uji pencucian.
Pada  konsentrasi  amonium-hidroksida  5%  ketahanan  luntur  warna  terhadap pencucian sangat baik, terutama pada waktu fiksasi 20 menit rata-rata nilainya 5 pada skala perubahan  warna  dan  skala  penodaan  warna.  Hal  ini  menunjukkan  sebagian  besar  zat warna  sudah  terfiksasi  dan  berikatan  dengan  serat  dan  zat  warna  tidak  terfiksasi  dengan serat telah lepas pada saat pencucian dan penyabunan setelah pencelupan.
Tabel 3. Nilai pengujian ketahanan luntur warna terhadap pencucian pada benang wol yang dicelup dengan zat warna reaktif (Lanasol Red B) Waktu Fiksasi Konsentrasi Amonium Hidroksida (%) (menit) 3 4 5 6 GS SS GS SS GS SS GS SS 10 4-5 4 4-5 4-5 5 5 5 5 20 4-5 4 4-5 4-5 5 5 5 4-5 30 4-5 4 4-5 4 5 4-5 4-5 4-5 40 4 4 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5
Keterangan : GS = Grey Scale SS = Staining Scale

## Kekuatan Tarik
Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi amonium-hidroksida dan bertambahnya waktu fiksasi, maka kekuatan tarik benang wol relatif menurun. Hal ini
dapat  disebabkan  karena  adanya  pengerjaan  dengan  alkali  dapat  menyebabkan  terjadinya perubahan  susunan  molekul  serat  karena  putusnya  ikatan  lintang (disulfida) ,  akibatnya ikatan  antar  molekul  melemah  dan  benang  lebih  mudah  putus  jika  diberi  gaya  tarikan, sehingga terjadi penurunan kekuatan tarik benang wol.
Nilai  kekuatan  tarik  benang  wol  sebelum  dicelup  adalah  301,5  gram  dan  toleransi penurunan nilai kekuatan tarik yang diperbolehkan pabrik ≤ 11%. Hasil pengujian kekuatan tarik benang wol yang dicelup dengan zat warna reaktif (Lanasol Red B) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4. Nilai rata-rata pengujian kekuatan tarik (g) pada benang wol yang dicelup dengan zat warna reaktif (Lanasol Red B) Waktu Fiksasi Konsentrasi Amonium Hidroksida (%) (menit) 3 4 5 6 10 283,62 279,14 274,18 269,75 20 277,92 274,62 269,76 266,45 30 272,18 268,97 266,18 263,40 40 267,16 264,37 260,89 256,68
Grafik  hasil  pengujian  pengujian  kekuatan  tarik  (g)  pada  benang  wol  yang  dicelup dengan zat warna reaktif (Lanasol Red B) dapat dilihat pada gambar berikut :

## Gambar 6. Grafik hubungan antara kekuatan tarik dan waktu fiksasi pada benang wol yang dicelup dengan zat warna reaktif (Lanasol Red B)

## SIMPULAN
Penentuan kondisi optimum untuk proses fiksasi pada pencelupan benang wol dengan zat  warna  reaktif  (Lanasol  Red  B)  diperoleh  hasil  pengujian  ketuaan  warna  yang  tinggi, ketahanan  luntur  warna  terhadap  gosokan  dan  pencucian  yang  baik  serta  kekuatan  tarik benang  dengan  nilai  penurunan  kekuatan  tarik  benang  masih  dalam  standar  maksimum pabrik yaitu ≤ 11%.
Berdasarkan  data-data  hasil  pengujian,  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi konsentrasi amonium-hidroksida sampai dengan konsentrasi 5% dan bertambahnya waktu fiksasi  sampai  dengan  20  menit,  maka  ketuaan  warna  meningkat  dan  ketahanan  warna terhadap  gosokan  dan  pencucian  semakin  baik.  Sedangkan  pada  konsentrasi  amonium- hidroksida yang lebih tinggi yaitu 6% dan dengan bertambahnya waktu fiksasi menjadi 30
240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 10 20 30 40 N ila i K e ku at an T ar ik ( gr am ) Waktu Fiksasi  (Menit) NH4OH 3% NH4OH 4% NH4OH 5% NH4OH 6%
dan 40 menit, maka terjadi penurunan ketuaan warna dan ketahanan luntur warna terhadap gosokan  dan  pencucian  berkurang.  Semakin  tinggi  konsentrasi  amonium-hidroksida  dan bertambahnya  waktu  fiksasi,  maka  nilai  kekuatan  tarik  benang  wol  relatif  menurun.  Dari keterangan tersebut maka dapat diambil resep optimum yaitu pada konsentrasi amonium- hidroksida  5%  dan  waktu  fiksasi  20  menit  dengan  nilai  ketuaan  warna  (K/S)  39,05  ; ketahanan luntur warna terhadap gosokan kering dan basah masing-masing dengan nilai 5 ; ketahanan luntur terhadap pencucian untuk perubahan warna dan penodaan warna masing- masing  dengan  nilai  5;  dan  nilai  kekuatan  tarik  benang  269,76  gram  (penurunan  nilai kekuatan tarik benang di bawah standar maksimum pabrik).

## DAFTAR PUSTAKA
Chinta, S.K., & Kumar, S.V., (2013), Technical Facts & Figures of Reactive Dyes Used in Textiles, I.J.E.M.S 4 (3): 308-312.
Dede Karyana. (1998). Struktur Zat Warna Reaktif dan Daya Celupnya. Bandung : STT
Tekstil
JIS L 0849. (2013). Test Methods For Colour Fastness To Rubbing JIS L 0844. (2011). Test Methods For Colour Fastness To Washing John Shore. (2002). Colourant and Auxilaries, Volume 2. SII. (1984) 0934-84. Cara Uji Kekuatan Tarik (Cara helai) SII. 0934-84. Jakarta SNI. (1998). Cara Uji Ketuaan Warna SNI 08-4657-1998. Jakarta Suprijono, dkk. (1973). Serat-serat Tekstil. Bandung : STT Tekstil ,  Handbook of Lanasol. (1989). Ciba Geigy. Japan ,  Leaflet of Ammonium Hydroxide. (2001). LaRoche Industries